N. F. XVI. Nr. 3 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



43 



wesentlich von der Form ab, in der die Haupt- 

 menge des Hauptbestandteiles entfernt wird, denn 

 es mufi natiirlich peinlichst vermieden werden, 

 daS mit dem Hauptbestandteil etwa auch Teile 

 der zu bestimmenden Fremdstoffe -- etwa durch 

 ,,Mitreifien", durch ,,Adsorption", durch ,,Misch- 

 krystallbildung" usw. - - entfernt werden. Man 

 wird also vor alien Dingen vermeiden miissen, 

 den Hauptbestandteil in Form eines mehr oder 

 minder amorphen Niederschlages, das Zink also 

 z. B. als Schwefelzink, abzuscheiden , man wird 

 vielmehr die Abscheidung des Zinks nach der 

 Aufl6ung des Metalls in Form einer gut kristalli- 

 sierenden Verbindung, etwa aus salpetersaurer 

 Losung als Zinknitrat Zn(NO 3 )., -6H 2 O, vornehmen. 

 Indessen ist dies Verfahren, obwohl durchfiihrbar, 

 darum nicht besonders zweckmafiig, weil das Zink- 

 nitrat mit Kupfernitrat, Nickelnitrat usw. Misch- 

 kristalle bildet, deren Entstehung begreiflicher- 

 weise dazu fiihren kann, dafi ein Teil des in der 

 Losung vorhandenen Kupfers und Nickels mit dem 

 Zink entfernt wird und sich so der Bestimmung 

 entzieht , und Mylius zieht daher jetzt nach 

 Durchfuhrung sehr sorgfaltiger Einzelstudien die 

 Abcheidung des Zinks als Zinkammonium- 

 sulfat vor. 



Die Bestimmung der in einem Metall ent- 

 haltenen Fremdbestandteile setzt also, wie schon 

 aus diesen kurzen Andeutungen hervorgeht, in 

 jedem Falle ein besonderes Studium voraus; der 

 allgemeine und in Wirklichkeit keineswegs u'ber- 

 treibende Satz, dafi jede genaue chemische Ana- 

 lyse eine wis^enschaftliche Arbeit fiir sich ist, 

 gilt in erhohtem Mafie fur die schwierige Auf- 

 gabe der genauen Bestimmung des wahren Rein- 

 gehaltes eines ,,reinen" Metalles. 



Um die Ergebnisse seiner Untersuchungen 

 kurz darstellen und eine leichte Charakterisierung 

 der Handelsmetalle nach ihrem Reinheitsgrade 

 durchfiihren zu konnen, hat Mylius den Begriff 

 der ,,Reinigungsstufe" eingefiihrt. Er sieht hierbei 

 von der Natur der in einem Metall vorhandenen 

 Verunreinigungen ganz ab, berticksichtigt also 

 insbesondere nicht, ob die eine Verunreinigung 

 fiir die praktische Verwendung des Metalles schad- 

 licher als die andere ist, sondern bemifit, indem 

 er in rein chemisch-analytischer Betrachtungsweise 

 als Grundlage fiir die Feststellung der Reinigungs- 

 stufe nur die Summe samtlicher iiberhaupt vor- 

 handener FremdstofTe benutzt, die Reinigungs- 

 stufe als in den Potenzen von 10 ausgedriicktes 

 Gewichisverhaltnis des ,,reinen" Metalls zur Summe 

 der Verunreinigungen. So entspricht weniger als 

 i Teil Verunreinigungen in 10 Teilen des Metalls 

 der Reinigungsstufe I, weniger als I Teil in IO 2 = 

 100 Teilen der Reinigungsstufe II usw. Ein Metall 

 von der Reinigungsstufe IV ist demnach ein Metall, 

 dessen Verunreinigungen insgesamt weniger als 

 i : 10* = i : 10000 = 0,0i / betragen. Ein Metall, 

 das in 10 Gewichtsteilen mehr als I Gewichts- 

 teil, d. h. mehr als io ft / Fremdstoffe enthalt, hat 

 die Reinigungsstufe O, es ist ,,unrein". 



Eine Ubersicht iiber die reinsten Metalle des 

 Handels nach Analysen, die in der physikalisch- 

 technischen Reichsanstalt von Mylius und im 

 geophysikalischen Institut in Washington von 

 Allen ausgefiihrt sind, gibt die folgende Tabelle: 



Die Tabelle lehrt, dafi die Technik in der Tat 

 imstande ist, Metalle von einem sehr hohen Rein- 

 heitsgrade herzustellen, einem Reinheitsgrade, der 

 alien Anforderungen der Wissenschaft und der 

 Technik entspricht. Die physikalisch - technische 

 Reichsanstalt hat daher zunachst mit der be- 

 kannten Firma C. A. F. Kahlbaum in Berlin-Adlers- 

 hof einen Vertrag abgeschlossen. nach dem die 

 Firma unter Aufsicht und Biirgschaft der Reichs- 

 anstalt ,,normierte Metalle" mit einer maximalen 

 Gesamtverunreinigung von O,OI/ in den Handel 

 bringt. Der Anfang ist bereits gemacht, und zwar 

 mit dem ,,normierten Zink". Diese ,,normierten 

 Metalle" sollen vor alien Dingen fiir wissenschaft- 

 liche Zwecke dienen, weil viele wichtige Eigen- 

 schaften der Stoffe, so die Speklralreaktionen, die 

 Lumineszenzerscheinungen , das elektrische Leit- 

 vermogen bei sehr tiefen Temperaturen, die elek- 

 trischen Potentiale, die katalytischen Wirkungen usw. 

 von kleinen Mengen von Fremdstoffen in starkem 

 Mafie beeinflufit werden. 



Als Beispiel fiir den zweiten Teil der Aufgabe, die 

 die Reichsanstalt sich gestellt hat, seien die plan- 

 mafiige Untersuchung von Mylius und Gro- 

 schuff iiber die Reinigung des Wismuths an- 

 gefiihrt. Wahrend bisher vielfach die Meinung 

 vertreten war, dafi das elektrolytisch hergestellte 

 Wismuth das reinste sei, ist jetzt von den beiden 

 genannten Autoren der Nachweis erbracht worden, 

 dafi die Reinigung des Wismuths am rationellsten 

 durch Kristallisation entweder des normalen Nitrats 

 Bi(NO.j).j 5H,,O aus wasserig-salpetersaurer Losung 



*) Zu Metallen der IV. Reinigungsstufe gehbren aufier den 

 genannten noch Platin und Quecksilber. 



